52 
Niederrheinische Gesellschaft in Bonn. 
pro Qmm die Einwirkung der Pulvergase erheblich vermin¬ 
dert wird. 
Gewalzte reine Manganbronze übertrifft schon bei einem 
verhältnissmässig geringen Zusatz das gewalzte Kupfer an ab¬ 
soluter Festigkeit und Contraction um 15—20 %, so dass die¬ 
selbe für Gegenstände, welche grosse Widerstände auszuhalten 
haben, wie z. B. die Stehbolzen der Lokomotiven, bei gerin¬ 
geren Dimensionen zweckmässiger als Walzkupfer benutzt wird. 
Ebenso werden Bleche, welche eine besondere Festigkeit be¬ 
sitzen müssen, aus reiner Manganbronze hergestellt. Während 
das reine Kupferblech beim Drücken und Stanzen leicht reisst, 
lassen sich Manganbronzebleche auf der Stanzmaschine in eom- 
plizirten Formen stanzen, ohne rissig zu werden. 
Die mit Rundstangen aus gewalzter reiner Manganbronze 
mit geringem Mangangehalt neuerdings von mir angestellten 
Zerreissversuche haben folgende Resultate ergeben: 
Rundstangen- 
Absolute Festigkeit 
Dehnung 
Contraction 
Durchmesser 
in kg’ pro Qmm 
Elastizitätsgrenze 
in % 
in % 
21,75 
1 . 
27 mm 
33,58 
41 
75 
2 . 
27 
-i i „ 
32,33 
40 
75 
3. 
26 „ 
34,20 
33 
75 
4. 
23 „ 
32,93 
34 
80,9 
5. 
16 „ 
32,40 
29 
81,75 
Das gewalzte Kupfer besitzt dagegen nur eine Festigkeit von 
23—25 kg pro Qmm und eine Contraction von höchstens 60%; 
die sogenannte Qualitätsziffer bestehend in Festigkeit -{- Con¬ 
traction ist daher bei der Manganbronze wesentlich höher. 
In elektrotechnischer Beziehung zeigen die Legirungen 
des Mangans nach neueren Untersuchungen bemerkenswerthe 
physikalische Eigenschaften, indem durch die Physikalisch-tech¬ 
nische Reichsanstalt zu Charlottenburg an einer Reihe von Le¬ 
girungen, Avelche unter meiner Leitung auf der Isabellen-Hütte 
zu Dillenburg hergestellt worden sind, festgestellt worden ist, 
dass sie ihren Widerstand gegen den elektrischen Strom mit 
der Temperatur nur wenig verändern und daher an Stelle der 
bisher verwendeten Widerstands-Legirungen, wie Neusilber, 
Nickelin, Patentnickel, Rheotan vortheilliaft benutzt werden 
können. 
Nach Prüfung einer grösseren Zahl von solchen Mangan- 
Legirungen, theilweise auch mit einem Zusatz von Nickel, ist 
eine aus Kupfer, Mangan und Nickel bestehende Legirung mit 
der Benennung Manganin ausfindig gemacht worden, welche 
